l38 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



puis en ébullition. Si cette ébullition dure une dizaine de minutes, on 

 retrouve dans toutes les parties moins chaudes du four, sur le pourtour 

 inférieur du couvercle, ou bien entre les morceaux de chaux pure qui 

 n'ont pas été fondus, une abondante cristallisation de chaux vive. 



» Ces cristaux, dont certains peuvent mesurer de 2'"" à 3™"" de côté, 

 offrent différents aspects. Quelques-uns se présentent en cubes ou en 

 parallélépipèdes rectangles absolument transpai'ents, d'autres en fines 

 aiguilles tantôt opaques, tantôt transparentes. 



» Si nous examinons ces cristaux au microscope, on reconnaît qu'aucun 

 d'eux n'agit sur la lumière polarisée. Les faces supérieures des cristaux 

 nous ont donné sur la plate-forme du microscope un angle qui a varié 

 entre 89°64' et 90" 3o'. Les aiguilles sont formées de chapelets de petits 

 cubes superposés. Enfin ou rencontre aussi des dendrites dont les poin- 

 lements sont terminés par des cristaux à apparence cubique. En résumé, 

 cette chaux cristallisée préparée par condensation de la vapeur appartient 

 au système cubique. Nous ajouterons que des cristaux de celte chaux pré- 

 parés dans le baume de Canada se sont brisés six mois plus tard en four- 

 nissant des fragments transparents qui agissaient vivement sur la lumière 

 polarisée. Ce fait semble indiquer que la chaux anhydre est dimorphe. 



)) Un autre phénomène important nous a été présenté par cette chaux 

 cristallisée. La chaux pure qui a servi à ces recherches avait été jjréparée 

 par calcination, à i5oo° dans un four à vent, du marbre dont nous avons 

 parlé plus haut. La densité de celte chaux, prise avec soin dans l'essence 

 de térébenthine, était de 0,29, 3,3o, 3,3i, soit une moyenne de 3,3o. 



» La densité de la chaux cristallisée est supérieure. Nous avons trouvé 

 les chiffres de 8,39, 3,3ç), 3,42, soit une moyenne de 3,4o. Ce résultat 

 semble donc indiquer une polymérisation de la chaux plus faible, mais 

 analogue à celle qui a été indiquée par M. Dilte pour la magnésie ( '). 



» Nous n'avons jamais rencontré de chaux cristallisée de densité infé- 

 rieure. 



» Nous avons alors déterminé les chaleurs de neutralisation de la chaux 

 amorphe et de la chaux cristallisée par l'acide chlorhydrique dans le calo- 

 rimètre de M. Berlhelot, mais nous n'avons pas trouvé de différence sen- 

 sible pour ces deux variétés. Du reste, la même expérience avait déjà été 



( ' ) DriTE, Bc l'influence qu'exerce la calcination de quelques oxydes métalliques 

 sur la chaleur dégagée pendant leur combustion {Comptes rendus, t. LXXIII, 



p. III et i<)i). 



